72 



Gesanitsitziing vom 18. Februar 191ö 



ciitstcJit, je naclidem die Konzcnü'ation der Lösung durch einen Pinikt 

 des Feldes G'L'Q' (z. B. 5) oder G'Q'M' (z. B. 4) dargestellt wird. Li 

 dem letzteren Falle kristallisiert also NaCl schon im binären Eu- 

 tektiknm -wieder selbständig aus, und in beiden Fällen beteiligt 

 es sich all der Zusammensetzung des ternären Eutektikums E,: 



2 NaGl • Cd(;i, -»- K (;i . GdCl, -4- Na Gl. 



Die zur tliermischen Analyse dienenden Lösungen werden reihen- 

 weise so gewählt, daß ihre Konzentrationen durch Punkte einer Schnitt- 

 geraden des Konzentrationsdreiecks dargestellt werden. Dann ergibt 

 sich aus Beobachtungen über die Unstetigkeitcn in dem Abfall der 



Fig. S. 



KriNf,-illis.iliuii>hahiieii doi- Lösungen des Scluiittes II mit di'iii zugolüii-igri 

 Konz.pntiations-Teniperatui'-Diagiaiiiin. 



Temiieratur-Zeit-Kurveii, die durch frei werdende Kristallisationswärme 

 erzeugt werden, das über der Geraden stehende Konzentrat ions- 

 Teniperatur-Diagramm. Legt man dieses Diagramm in die Ebene 

 des Konzentrationsdreiecks um (Fig. 8 — 10), so tritt die Beziehung 

 zwisclien den Kristallisationsbahnen und den Knicken oder Halte- 

 punkten auf den zugehörigen Abkühlungskurven unmittelbar hervor. 

 Die Anzajil der Beobachtungen ist so zu wählen, daß mit Hilfe 

 der Gleicligewichtskurven des Diagramms die Punkte bestinnnt werden 

 können, in denen die (irundlinie von den Trcnnungslinien der Struktur- 

 felder getroffen wird. Denn daraus können einzelne Punkte der Sätti- 

 gungskurven und vor aUeiii die invarianten Punkte des ternären Sy- 

 st enis abgeleitet werden. 



